306 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
dans lesquelles H, K, Na et Li, d’une part, Mg, Fe, Mn, d’une autre, 
et enfin Al"', Fe'" et Cr'" peuvent se remplacer. 
Les formules données plus loin pour chaque mica sont celles qui ont 
été adoptées par M. Tschermak. 
Au point de vue des caractères physiques, les micas constituent 
une famille très homogène. 
Propriétés cristallographiques. — Les micas sont monocliniques, mais 
possèdent une symétrie pseudorhomboédrique ou pseudorhombique. 
Dans tous, l’angle est très voisin de 90“. Les angles plans de la base sont 
de 60“ et de 12ü“. Les valeurs des paramètres sont presque les mêmes, 
les faces dominantes généralement les mêmes, dans les divers micas. 
La propriété caractéristique de ces minéraux consiste dans une struc- 
ture spéciale [structure micacée) due à l’existence d’un clivage très 
facile suivant la base, clivage permettant d’obtenir des lames extrêmement 
minces, flexibles et plus ou moins élas- 
tiques. Cette élasticité disparaît dans les 
micas altérés. 
Lorsqu’on frappe une lame de mica avec 
une pointe mousse, on y détermine un sys- 
tème de fentes, respectivement parallèles 
à ^ (010) [fente la plus distincte] et à la 
trace de m (110) : ces fentes font, par 
suite, entre elles des angles de 60“ et de 
120“. L’étoilement à six branches qui en 
résulte (fig. 1, traits pleins) est désigné 
sous le nom de figure 'de choc. Cette pro- 
priété des micas est précieuse, car elle per- 
met d’orienter une lame de clivage dépourvue de contours géomé- 
triques, et on verra plus loin que la position du plan des axes optiques 
par rapport à g^ (010) n’est pas la même dans tous les micas. Les 
fentes de choc sont dues à la production de plans de séparation 
parallèles à g'^ (010) et à des protopyramides [b'^'^ , de caractéris- 
tiques variables, mais dont naturellement la trace sur p est toujours la 
même. 
Quand, au lieu de frapper la lame, on la presse seulement avec la 
pointe mousse, on détermine la production d’un nouvel étoilement 
pression (traits en pointillé). 
